zur Bestimmung der Druckfestigkeit von Gesteinen. 125 



Einfachheit von 2b gegenüber 2 a zweckmäßig, außer der 

 Versuchsart 1 lediglich 2 b zu verwenden. 



Die Beschaffung geeigneten Materials war zunächst nicht 

 ganz einfach, da für die Erprobung der Methoden sehr 

 zahlreiche, durchaus gleichwertige Versuchsobjekte erforder- 

 lich waren. Allen Anforderungen genügte ein Melaphyr von 

 Kirn a. d. Nahe. Die Probestücke wurden, wie früher beim 

 Marmor, mit größter Genauigkeit in der Werkstatt von 

 K. Brunnee (Voigt & Hochgesang) in Göttingen hergestellt. 



Es ergab sich alsbald, daß die beim Marmor mit bestem 

 Erfolg gebrauchte Methode der Benutzung von Papierzwischen- 



































•5 



."S> 



































































































iTie 



II 771 



771 



























15 30 i5 60 75 90 105 120 135 150 165 180 195 210 225 



Fig. 6. Versuchsreihe mit Melaphyrprobekörpern quadratischen Querschnitts 

 (45 : 45 mm) ; keine Zwischenlagen zwischen Probekörper und Platten der 



Maschine. 



lagen zwischen Probekörper und harten Platten der Maschine 

 beim Melaphyr sich nicht eignet. Der Grund dafür liegt in 

 dem Umstände, daß die Festigkeit der Papierzwischenlagen 

 eine geringere ist als die des in Rede stehenden harten Ge- 

 steins. Es trat die Zerstörung des papierenen Druckaus- 

 gleichers eher ein als die des Probekörpers, und so hörte 

 denn seine Wirksamkeit vorzeitig auf. 



Für solche Fälle ist also die Methode der Benutzung 

 genügend langer Probestücke und Zerdrücken zwischen harten 

 Platten anzuwenden. 



Die nach dieser Vorschrift durchgeführten Versuche am 

 Kirner Melaphyr gaben in den auf 25 kg/qcm jeweils ab- 

 gerundeten Durchschnittszahlen eine befriedigende Kurve. 



